Die llesultate der Untersuchung. 55 



Process der Dörrimg eine Veränderung. Die Erhitzung des Hohes auf 100 — 

 105 " C. durch vier Tage und Näelite liat zur Folge, dass das Terpentinöl sich 

 gerade so durch den HDlzknr]3er verbreitet, wie dasselbe im Kernholz der 

 stehenden Bäume sich allmiihg verbreitet hat, und nur geringe Mengen schon 

 mehr erstarrten und verharzten Terpentins bleiben in den Harzgängen 

 sitzen. 



Zur Beurtheilung der etwaigen N'eränderungen, denen das Holz der Fichte 

 im Laufe der Zeit unterworfen ist, steht uns nicht bloss der Vergleicli zwischen 

 Splint und Kernholz derselben Altersstufe, sondern aucli der Vergleich des 

 Holzes junger ca. SOjähriger Bäume mit dem Kernholze der alten Bäume zu 

 Gebote. 



Die unter dem Strich stehenden Durchschnittszahlen fiir die Gesammtlieit 

 der untersuchten Holzstücke dürfen nicht ohne Weiteres mit einander ver- 

 glichen werden, denn der Einfluss der Jahrringbreite auf die Quahtät des Holzes 

 ist ein so grosser, dass nur Holzstücke gleicher Ringbreite mit einander ver- 

 glichen werden können. Ich habe desshalb in Klammern hinter jenen Durch- 

 schnittsgrössen den Durchschnitt für diejenigen Holzstücke gegeben, von denen 

 sowohl Splint als Kernliolz vorlag Die in Klammern stehenden Zahlen geben 

 also den Durchschnitt der Fichtenholzstücke mit einer Jahrringbreite von 

 1.6—3.5, während die Holzstücke mit 1.1 1.5 und mit 3.()— 5.5 eliminirt 

 worden sind. 



Wir haben durch diese Beschränkung auf Holzstücke mit gleiclien Ring- 

 breiten vergleichbare C4 rossen bekommen und gelangen zu dem interessanten 

 Resultat, dass Splintholz alter Bäume 38.6 gr, Kernholz alter Bäume 38.0 gr, 

 Splintholz junger Bäume 38.3 gr organische Substanz auf 100 ccm Frisch- 

 volumen besitzen. Es sind das so verscliwindend kleine Differenzen, dass wir 

 wohl berechtigt sind, zu behaupten, dass bei gleiclier Ringbreite das Fichten- 

 holz alter und junger Bäume unverändert sei. 



Das Schwinde]3rocent des Kernholzes ist mit 1 2.6 % fast dasselbe, wie das 

 des Splintholzes junger Bäume 12.4 %. Wenn das Splintholz alter Bäume mit 

 13.9 "/u etwas mehr schwindet, so ist es allerdings scliwierig, hierflii- eine be- 

 fi'iedigende Erklärung zu finden. 



Denkbar wäre es, dass das Splintholz alter Bäume nicht so viel Terpentin, 

 daflir etwas dickere A\'andungen enthielte und dass der geringere Terpentin- 

 gehalt ein stärkeres Schwinden der Wandungssubstanz zur Folge geliabt hatte. 

 Doch das ist nur eine zunächst unbegründete Vermuthung. 



Das specifische Trockengewicht des alten Kernholzes (43.4 "/o) und des 

 Splintholzes junger Bäume (43.7 %) ist wiederum kaum verschieden, während 

 das Splintholz alter Bäume in Folge der stärkeren Schwindung ein etwas 

 höheres Trockengewicht, nämhch 44.9 "/„, bekommen liat. 



